( 9t'^ ) 

 rayons X; il l'est moins avec le radium; le sulfure de strontium lumineux 

 vert est vivement excité par les deux rayonnements; le sulfure de calcium 

 lumineux bleu, au bismuth, est à peine excité par les rayons X, alors qu'il 

 devient lumineux lorsqu'on l'approche du sel radifère. Je me borne à ces 

 exemples que l'on pourrait multiplier. 



» Afin d'avoir des données plus précises sur les intensités relatives des 

 effets lumineux ainsi observés, j'ai établi la disposition photométrique sui- 

 vante : le chlorure de baryum radifère est placé sur un support mobile, muni 

 d'une vis micrométrique qui lui permet de s'abaisser ou de s'élever de 

 hauteurs connues ; au-dessus est disposée, sur un support fixe, la substance 

 phosphorescente, collée sur une lame de mica ou de verre, la face tournée 

 du côté de la matière active. A côté de la substance phosphorescente étu- 

 diée, on projette par réflexion, sur une bande de papier blanc, l'image 

 d'une soiu-ce lumineuse d'intensité constante, obtenue au travers d'une 

 lentille munie d'un diaphragme variable, à œil de chat; en faisant varier la 

 surface de l'ouverture on fait varier l'intensité de l'image proportionnelle- 

 ment à cette surface, et l'on mesure cette intensité après l'avoir rendue 

 autant que possible égale à celle de la substance phosphorescente. La 

 source lumineuse était un petit rectangle de verre dépoli, éclairé soit par 

 une lampe carcel, soit par un bec Auer. l^es verres colorés permettaient de 

 donner à l'image une teinte voisine de celle des lueurs phosphorescentes. 



» En plaçant diverses substances à 6™" environ au-dessus de la ma- 

 tière active, on a eu pour les intensités relatives les nombres suivants : 



Affaiblissement 

 au travers du papier noir. 



Blende hexagonale i3,36 o,o4 



Platinocyanure de baryum 'jQO o,o5 



Diamant i,i4 o,oi 



Sulfate double d'uranium et de potassium ... . i,oo o,.3i 



Fluorure de calcium (cliiorophane verte). .. . q,3o 0,02 



)) Ces nombres ne sont pas des valeurs caractérisant d'uue manière 

 absolue les substances dénommées; ils sont relatifs aux écrans phospho- 

 rescents tels qu'ils ont été préparés; l'intensité varie avec la densité de la 

 couche pulvérulente. 



M On a fait ensuite mouvoir la vis micrométrique du support de manière 

 à éloigner la matière active à diverses distances de la substance phospho- 

 rescente. Afin d'éliminer la lumière émise par la matière active elle-même, 

 la substance phosphorescente étudiée reposait sur une feuille mince d'alu- 



C. K., 1H99, 2' Semestre. (T. CXXIX, N- 23.) 122 



